Craquelure
کریکلور (؛) مواد کی سطح پر بننے والی گھنے کریکنگ کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ یہ خشک ہونے، صدمے، بڑھاپے، جان بوجھ کر پیٹرننگ، یا چاروں کے امتزاج کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ اصطلاح اکثر ٹمپرا یا آئل پینٹنگز کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ ہاتھی دانت کی پرانی نقاشی یا ہاتھی دانت کی پشت پر پینٹ کی گئی چھوٹی تصویروں میں بھی تیار ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں، کریکلور کے تجزیے کو فن کی تصدیق کے طریقے کے طور پر تجویز کیا گیا ہے۔ سیرامکس میں، سیرامک گلیجز میں کریکلر، جہاں یہ اکثر مطلوبہ اثر ہوتا ہے، کو "کریکل" کہا جاتا ہے ؛ یہ خاص طور پر چینی جی ویئر کی ایک خصوصیت ہے۔ یہ عام طور پر کریزنگ سے مختلف ہوتا ہے، جو کہ فائرنگ میں گلیج کی خرابی ہے، یا بڑھاپے یا نقصان کا نتیجہ ہے۔ پینٹ شدہ سطحوں میں پینٹنگ سسٹم پیچیدہ تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں منفرد مکینیکل خصوصیات ہوتی ہیں جو خشک کرنے والے تیل یا پینٹ میڈیم کی قسم پر منحصر ہوتی ہیں اور پینٹ کے اضافی اجزاء، جیسے نامیاتی سالوینٹس، سرفکٹینٹس اور پلاسٹکائزرز کی موجودگی پر منحصر ہوتی ہیں۔ پینٹ میں کریکلر کی تشکیل کے طریقہ کار کو سمجھنا اور اس کے نتیجے میں کریک مورفولوجی فنکاروں کے استعمال کردہ طریقوں اور مواد کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ کریکلر مورفولوجی کی خصوصیت کریکلر مورفولوجی کو بیان کرنے کے لیے سات کلیدی خصوصیات استعمال کی جاتی ہیں: دراڑوں کی مقامی اور عالمی سمت بنائی سے تعلق یا حمایت کی اناج کی سمت کریک کی شکل کریک کا فاصلہ کریک کی موٹائی کریک نیٹ ورک کی تنظیم کریکلر کے "اسٹائل" کی شناخت کے لیے ان سات معیارات کا استعمال کیا گیا ہے، جو کریک پیٹرن کو آرٹ کے مختلف تاریخی اسکولوں سے متعلق ہیں۔ یہ درار کے نمونوں کو مخصوص وقت کے ادوار، مقامات اور مصوری کے انداز سے جوڑتا ہے۔ پینل پر اطالوی پینٹنگز (1300-1500): جگری ہوئی لکیروں کے ساتھ لکڑی کے دانے پر عمودی دراڑیں اور پتلی دراڑوں کے الگ ثانوی نیٹ ورک پینل پر فلیمش پینٹنگز (1400-1600): ہموار، سیدھے حصوں کے ساتھ لکڑی کے دانے کے متوازی دراڑیں ؛ یکساں موٹائی اور چھوٹے، مربع جزائر نے کینوس پر ڈچ پینٹنگز کا مشاہدہ کیا (1600s): جگری ہوئی لکیروں اور مربع جنکشن کے ساتھ پینٹنگ کے بڑے محور پر عمودی دراڑیں ؛ دراڑیں ویفٹ اور کینوس کے وارپ کی پیروی کرتی ہیں جو کینوس پر فرانسیسی پینٹنگز کی حمایت کرتی ہیں (1700s): بے ترتیب تقسیم میں ہموار، مڑے ہوئے لائنوں کے ساتھ غیر دشاتمک دراڑیں ؛ نئے تیار کردہ، سخت ذیلی تہوں کا رجحان سپورٹ سے تناؤ کو ہٹانے اور دراڑوں کی سمت کے درمیان تعلق کو دور کرنے کا ہوتا ہے۔ چونکہ پینٹنگ بنانے کے لیے استعمال ہونے والے عناصر خطے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے سطح کی بناوٹ بھی اس لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے کہ وہ کہاں تیار کیے گئے تھے۔ اطالوی پینٹنگز کی زمین کی سطح پتلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں پتلی، پتلی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، جبکہ فرانسیسی پینٹنگز میں زمین کی بہت موٹی سطح کی وجہ سے انتہائی گھماؤ دار دراڑیں ہوتی ہیں۔ خشک کرنے کے دوران دراڑیں، خشک کرنے کے دوران، غیر مستحکم سالوینٹس کے بخارات بنتے ہی تصویری پرت سکڑ جاتی ہے۔ پینٹنگ کی سطح پر غیر یکساں سکڑنا مختلف پینٹ پرجاتیوں کے ذریعہ ذیلی پرت سے تفریق چپکنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور پینٹ کی اوپری پرت میں بڑے تناؤ کا باعث بنتا ہے۔ خشک کرنے کے دوران دراڑ کی تشکیل کا انحصار سب لیئر سے چپکنے، پینٹ فلم کی موٹائی، ساخت، اور سب لیئر کی مکینیکل خصوصیات پر ہوتا ہے۔ خشک کرنے کے عمل کے دوران بننے والی دراڑیں پینٹنگ کے دنوں کے اندر ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی خصوصیت اتلی دراڑیں ہوتی ہیں جو پینٹ کی سب سے اوپری تہوں پر مقامی ہوتی ہیں۔ یہ لوکلائزیشن کیپلری قوتوں کے نتیجے میں ہوتی ہے، جو پینٹنگ کی آزاد سطح پر دباؤ کو خشک کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ خشک ہونے والی دراڑیں عام طور پر بخارات بننے والے اتار چڑھاؤ والے سالوینٹس کے اندر روغن کے ذرات کے باریک منتشر ہونے کی وجہ سے آئسوٹروپک ہوتی ہیں۔ ایک نازک تناؤ پر دراڑ کے پھیلاؤ کی مخالفت سطح کی توانائی میں غیر موافق اضافے سے ہوتی ہے کیونکہ دراڑ لمبی ہوتی ہے اور دراڑ کے قریب مواد کی لچکدار توانائی میں رہائی سے فروغ پاتا ہے۔ خشک ہونے والی دراڑ کے پھیلاؤ کی حالت کا اندازہ فریکچر میکانکس کا استعمال کرتے ہوئے درست طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ذیلی پرت سے چپکنا کریک کی چوڑائی کا بہت زیادہ انحصار ذیلی پرت پر قائم رہنے کے لیے پینٹ کی اوپری پرت کی صلاحیت پر ہوتا ہے۔ اگر ان تہوں کے درمیان ناقص چپکاو ہوتا ہے، تو تصویری پرت ذیلی پرت کے اوپر پھسل سکتی ہے اور سالوینٹ بخارات کے دوران ناہموار تناؤ کے جواب میں ڈرامائی، وسیع دراڑیں پیدا کر سکتی ہے۔ عمر بڑھنے والی دراڑوں کے برعکس، خشک ہونے والی دراڑوں کی چوڑائی اس کے نتیجے میں بہت مختلف ہوتی ہے۔ اگر پینٹر ذیلی پرت کے مواد میں بہت زیادہ تیل یا دیگر چربی والے مادے کو ملا دیتا ہے تو ناقص چپکنے والی حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ فلم کی موٹائی ایک اہم فلم کی موٹائی کے نیچے، تصویری پرت دراڑ سے پاک رہے گی۔ دراڑیں پتلی فلموں میں پھیلنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں کیونکہ درار کی لمبائی کے طور پر لچکدار توانائی میں کمی سطح کی توانائی میں بیک وقت اضافے کو مسترد کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تنقیدی فلم کی موٹائی کا تخمینہ اس طرح لگایا جاتا ہے: تصویر کی پرت کا لچکدار ماڈیولس کہاں ہے، اس پرت کی سطح کی توانائی، Z ایک طول و عرض کے بغیر مستقل ہے جو کریکنگ پیٹرن پر منحصر ہے، اور خشک کرنے کے دوران تناؤ کا تجربہ ہوتا ہے۔ اس اہم قدر سے موٹی فلمیں دراڑوں کے نیٹ ورک کو ظاہر کرتی ہیں۔ نیوکلیئشن سائٹس کے درمیان رابطے کی ڈگری فلم کی موٹائی کے ساتھ بڑھتی ہے، تاکہ اہم قدر کے قریب موٹائی الگ تھلگ ستارے کی شکل کے کریک جنکشن کی خصوصیت رکھتی ہے اور موٹی فلمیں زیادہ مکمل نیٹ ورک دکھاتی ہیں۔ ذیلی پرت کی خصوصیات خشک کرنے کے دوران دراڑوں کا فاصلہ سپورٹ، یا ذیلی پرت کی سختی پر مضبوطی سے منحصر ہوتا ہے۔ ایک لامحدود سخت ذیلی پرت تصویر کی پرت میں تناؤ میں حصہ نہیں ڈالتی ہے، تاکہ تصویر کی پرت کی سختی کہاں ہو۔ لامحدود سخت سپورٹ کے لیے دراڑ کے فاصلے کا تخمینہ اس طرح لگایا جاتا ہے: تصویر کی پرت کی موٹائی، تصویر کی پرت کی سطح کی توانائی، تصویر کی پرت کا لچکدار ماڈیولس، اور دراڑ کی گہرائی کہاں ہے۔ کم سخت ذیلی پرت کے لیے، ذیلی پرت میں ایک اضافی تناؤ، تصویری پرت میں تناؤ کو اس طرح کم کرتا ہے۔ اگر دونوں تہوں کے درمیان تناؤ کا تناسب ان کے لچکدار ماڈیولی کے تناسب کے برابر ہے، تو محدود سختی کے ساتھ سپورٹ کے لیے دراڑ کے فاصلے کا تخمینہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے: ذیلی پرت کا لچکدار ماڈیولس کہاں ہے۔ اس تخمینہ میں ڈینومینیٹر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دراڑ کا فاصلہ دونوں تہوں کے لچکدار ماڈیولی میں عدم مطابقت پر منحصر ہے۔ لہذا، سخت پینٹ والے علاقوں میں دراڑیں زیادہ پھیلی ہوتی ہیں۔ دیگر اثرات خشک کرنے کے عمل کے دوران نسبتا نمی میں تبدیلیاں زمین کی پرت اور پینٹنگ کی حمایت دونوں کو متاثر کرتی ہیں، جس سے درار کے پھیلاؤ کو فروغ ملتا ہے۔ ہائگروسکوپک مواد پر مشتمل پینٹنگز جیسے لکڑی کے سپورٹ یا گیسو زمینی پرتیں خاص طور پر رشتہ دار نمی میں تغیرات کے لیے حساس ہوتی ہیں۔ جیسو 75 فیصد سے کم رشتہ دار نمی (آر ایچ) پر ٹوٹا ہوا ہے ؛ جیسے جیسے آر ایچ بڑھتا ہے، جیسو کم سخت ہو جاتا ہے اور لچکدار حالت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ آر ایچ میں تغیرات گیسو کی سطح پر انتہائی غیر یکساں تناؤ کا سبب بنتے ہیں، اور جب مواد خشک ہونے پر سکڑتا ہے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گیسو خشک کرنے کے دوران بننے والی دراڑیں خاص طور پر قابل توجہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح، لکڑی کے سپورٹ آر ایچ میں ہونے والی تبدیلیوں کا نمایاں طور پر جواب دیتے ہیں۔ لکڑی کے دانے جب نمی کے سامنے آتے ہیں تو وہ دانے کے محور پر عمودی طور پر پھول جاتے ہیں۔ جیسے ہی لکڑی کے سہارا کی سطح پر گیلی زمین کی پرت لگائی جاتی ہے، پرت کے ساتھ رابطے میں رہنے والی لکڑی پھول جاتی ہے جبکہ پینل کا پچھلا حصہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اس سے کپنگ میں مدد مل سکتی ہے، جس میں لکڑی کا پینل لکڑی کے دانے کے آگے جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ کپڈ لکڑی کے پینل کے کنویکس سائیڈ پر بڑھتی ہوئی کشیدگی زمین کی پرت میں مزید فریکچر کا سبب بنتی ہے کیونکہ یہ خشک ہوتی ہے۔ عمر بڑھنے کے دوران دراڑیں ان کے خشک ہونے والے ہم منصبوں کے مقابلے میں، عمر بڑھنے والی دراڑیں تیز، گہری ہوتی ہیں، اور پینٹنگ کی زندگی کے دوران تیار ہوتی ہیں۔ اس قسم کے کریکلور کی پیش گوئی اور نمونہ بنانا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کا انحصار مخصوص ماحولیاتی تبدیلیوں اور کیمیائی عمر بڑھنے کے رد عمل پر ہوتا ہے جس کا پینٹ شکار ہوتا ہے۔ اہم عمل جو عمر بڑھنے میں معاون ہوتے ہیں ان میں براہ راست اثرات، درجہ حرارت اور رشتہ دار نمی میں میلان، سپورٹ ڈیفارمیشن، بحالی کے عمل جیسے کینوس کمک اور پھیلاؤ، اور آکسیڈیشن کے رد عمل شامل ہیں جو سطح کو چاکلی یا زیادہ ٹوٹنے والے بناتے ہیں۔ عام طور پر، تصویر کی پرت عمر کے ساتھ زیادہ ٹوٹی ہوئی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ماحولیاتی عوامل سے پیدا ہونے والے تناؤ کو ایڈجسٹ کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ انڈیوسڈ کریکلور کو مختلف تکنیکوں کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے، اور پینٹنگز میں اکثر اولڈ ماسٹر پینٹنگز کے جعل ساز استعمال کرتے ہیں، جو عام طور پر کچھ دکھاتے ہیں۔ آرٹ فورجر ایرک ہیبورن نے ایک تکنیک تیار کی اور ٹونی ٹیٹرو نے فارملڈیہائیڈ اور بیکنگ کا ایک خاص عمل استعمال کرنے کا ایک طریقہ دریافت کیا۔ کریکلور کو کسی خاص نمونے میں مصنوعی طور پر درست طریقے سے دوبارہ پیش کرنا تقریبا ناممکن ہے، حالانکہ کچھ طریقے ہیں جیسے کہ پینٹنگ کو پکانا یا ختم کرنا جس کے ذریعے اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ تاہم، یہ طریقے عام طور پر ایسی دراڑیں حاصل کرتے ہیں جو ظاہری شکل میں یکساں ہوتی ہیں، جبکہ حقیقی کریکلور میں بے قاعدہ نمونوں کے ساتھ دراڑیں ہوتی ہیں۔ کریکلور اکثر پینٹیمینٹو تکنیک میں زیر پرت کے طور پر زنک سفید پینٹ کا استعمال کرکے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ چھوٹے زنک آکسائیڈ ذرات (~ 250 این ایم) کے ساتھ زنک وائٹ بڑے ذرات کے مقابلے میں کریکلور کو متاثر کرنے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ یہ ذیلی پرت پر قائم نہیں رہتا ہے۔ مزید برآں، لینولک ایسڈ پر مبنی بائنڈرز کا استعمال کرتے ہوئے زنک وائٹ پینٹ دیگر بائنڈرز کے ساتھ پینٹ کے مقابلے میں کریکلور تیار کرنے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ سیرامکس میں مٹی کے برتنوں میں چمک کو متاثر کرنے والی کریکلر عمر کے ساتھ ترقی کر سکتی ہے لیکن اسے دانستہ آرائشی اثر کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے، جس کی کوریائی اور چینی مٹی کے برتنوں میں خاص طور پر ایک طویل تاریخ ہے۔ جان بوجھ کر چمکانے کے ان اثرات کو عام طور پر "کریکل" کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں کریکل [د] گلیز یا "کریکل چینی مٹی کے برتن" عام اصطلاحات ہیں۔ یہ عام طور پر کریزنگ سے ممتاز ہے، جو کہ گلیج کی خرابی کے طور پر پیدا ہونے والا حادثاتی کریکلر ہے، حالانکہ بعض صورتوں میں ماہرین کو یہ فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے کہ آیا ہلکے اثرات جان بوجھ کر ہوتے ہیں یا نہیں۔ کچھ لوگ صرف عمر کے ساتھ ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ سونگ اور یوآن خاندانوں کے معروف چینی سامان جن میں جان بوجھ کر کریکل گلیجز ہیں وہ گوان ویئر اور جی ویئر ہیں ؛ رو ویئر میں، ہلکی کریکل حادثاتی ہو سکتی ہے، حالانکہ زیادہ تر ٹکڑوں میں یہ ہوتی ہے۔ جی ویئر میں ایک قسم کی ڈبل کریکل ہو سکتی ہے، جسے "گولڈ تھریڈ اینڈ آئرن تار" کہا جاتا ہے، جہاں دو نمونے ہوتے ہیں، ایک چوڑی اور بڑی کریکل کے ساتھ اور دوسرا باریک نیٹ ورک کے ساتھ۔ دراڑوں کے ہر سیٹ کا اثر مختلف رنگوں میں رنگین داغ لگانے سے بڑھ گیا ہے۔ گلیز کی متعدد پرتیں ہوتی ہیں، اور وسیع تر کریکل پہلے تیار ہوتا ہے، ان حصوں کے اندر باریک تر ہوتا ہے۔ کریکل کو فائر کرنے کے بعد ظاہر ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اور یہ شاید بنیادی طور پر تیز ٹھنڈک اور شاید گلیج میں کم سلیکا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جدید ایپلی کیشنز ایکریلک کریکلور جدید سجاوٹ کی صنعت نے مختلف اشیاء اور مواد جیسے شیشہ، سیرامکس، لوہا بنانے کے لیے کریکلور کی تکنیک کا استعمال کیا ہے۔ یہ مارکیٹنگ کٹس کے استعمال سے ممکن ہوا جو آرائشی ایکریلک رنگوں میں استعمال ہونے والے رنگوں کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ پیدا شدہ کریکلور کی حد ریجینٹ کے فیصد اور استعمال کے وقت کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ دراڑوں کو اجاگر کرنے کے لیے، چمکدار پاؤڈر-جو عام طور پر تانبے، کانسی اور سونے میں دستیاب ہوتا ہے-استعمال کیا جاتا ہے۔ کریکلر کی نقل کرنے کے لیے تیار شدہ مصنوعات کے مختلف برانڈز کو ملانے سے مختلف سائز اور دراڑوں کے نمونوں میں نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل تصاویر میں کریکیور بنانے کے لیے سافٹ ویئر پروگرام دستیاب ہیں۔ آرٹ کی توثیق کے طریقوں میں استعمال کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے جو آرٹ جعل سازی کا پتہ لگانے کے ایک ذریعہ کے طور پر کریکلور کا استعمال کرتے ہیں۔ تاریخی کریکلر نمونوں کو دوبارہ پیش کرنا مشکل ہے اور اس وجہ سے فن کی تصدیق میں ایک مفید ذریعہ ہیں۔ جدید پتہ لگانے کی تکنیکیں اعلی درستگی کے ساتھ آرٹ ورک کی صداقت کی تصدیق کے لیے کریک جنکشنز پر فیچر ایکسٹریکشن اور امیج میچنگ پر انحصار کرتی ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کریزنگ پیٹینا مڈکریک حوالہ جات ذرائع بکلو، سپائیک، "اے اسٹائلمیٹرک اینالیسس آف کریکلور"، کمپیوٹرز اینڈ دی ہیومینٹیز، جلد۔ 31، نمبر۔ 6 (1997/1998)، پی پی۔ 503-521، سپرنگر، جے ایس ٹی او آر وینکر، ایس جے، چینی مٹی کے برتن اور چینی مٹی کے برتن، 1991، برٹش میوزیم پریس، 9780714114705 وارڈ، جیرالڈ ڈبلیو آر (ایڈ)، گروو انسائیکلوپیڈیا آف میٹریلز اینڈ ٹیکنیکس ان آرٹ، 2008، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، 9780195313918، گوگل کتابیں بیرونی لنکس کریکولر کی درجہ بندی، ہیملٹن کیر انسٹی ٹیوٹ میں تحقیق، کیمبرج یونیورسٹی کے تحفظ اور پینٹنگ کی تکنیکوں کی بحالی مٹی کے برتن